﻿SUR LES AMALGAMES d' ETAIN. 



263 



Le maximum est atteint vers 50 %. Cette transformation a lieu 

 suivant la ligne CD de la figure; cette ligne s'étend donc au moins 

 jusqu'à 85 %. . 



Par cette transformation prend naissance une nouvelle phase solide , 

 qui coexiste aussi avec la deuxième courbe de fusion CA. L'existence 

 d'un maximum d'intensité vers 50 % fait supposer qu'il se forme des 

 cristaux mixtes dont la composition est d'environ 50 %. La modification 

 d'étain, présente clans ces cristaux, doit être différente de l'étain pur. 



Entre — 34°, 5 et — 3 8°, 5 ces cristaux mixtes continuent encore à 

 se séparer de la solution mère (qui se déplace suivant CA) , ce qui est 

 accompagné d'une dilatation. Cette variation de volume s'affaiblit à 

 mesure que la teneur en étain s'élève et elle disparaît vers 75 %. La 

 température — - 38°, 6 n'est pas seulement le point de congélation du 

 mercure, mais c'est aussi la limite des points de solidification de tous 

 les amalgames jusqu'à ±60% Sn. (ligne AU). Comme la ligne CA des 

 solutions saturées se termine également en ce point, il semble qu'au 

 point de congélation de Hg la solubilité de l'étain soit devenue nulle, 

 de sorte qu'il ne s'y solidifierait pas un mélange eutectique, mais uni- 

 quement le mercure restant. 



Ce point A présente néanmoins tous les caractères d'un point eutec- 

 tique, puisque non seulement la ligne AE est horizontale, mais aussi 

 parce que tous les mélanges, jusqu'à 60%Sn, restent à cette tem- 

 pérature pendant un temps plus ou moins long, ce qui prouve qu'il y a 

 un résidu liquide qui se solidifie complètement. 



Au sujet de la nature de la modification d'étain qui se présente dans 

 les cristaux mixtes au-dessous de — 34°,5, nous sommes encore com- 

 plètement dans l'incertitude, surtout parce qu'on n'est pas encore par- 

 venu jusqu'ici à reconnaître de quelle façon se comporte, dans les 

 amalgames, la modification grise, qui peut exister au-dessous de 20° C. 



On peut toutefois déduire de la diminution de volume, qui accom- 

 pagne les diverses transformations à — 34°, 5 et à des températures plus 

 basses, que le volume spécifique de cet étain doit être plus petit que 

 celui de l'étain gris et plus grand que celui de l'étain liquide, donc 

 aussi plus grand que celui de l'étain ordinaire. 



